1 N I T NorskTretekniskInstitutt The Norwegian Institute of Wood Technology 77 meddelelse The performance of glued laminated beams manufactured from machine stress graded norwegian spruce Styrkeegenskaper til limtrebjelker fremstilt av norsk maskinsortert gran Robert H. Falk Kjell H. Solli Erik Aasheim 5600 pieces Machine Stress Grading Lamination testing Beam testing 300 beams k lam
2 N I T Norsk Treteknisk Institutt The Norwegian Institute of Wood Technology 77 meddelelse The performance of glued laminated beams manufactured from machine stress graded norwegian spruce Styrkeegenskaper til limtrebjelker fremstilt av norsk maskinsortert gran Robert H. Falk Kjell H. Solli Erik Aasheim Robert H. Falk, Research Engineer United States Department of Agriculture Forest Service, Forest Products Laboratory Madison, Wisconsin USA A report of cooperative research between the Forest Products Laboratory and the Norsk Treteknisk Institutt (Norwegian Institute of Wood Technology), Oslo, Norway performed during September 3, 1990 to September 20, ISBN ISSN Oslo, September 1992
3 Falk, Robert H., et al. The performance of glued laminated beams manufactured from machine stress graded Norwegian spruce. ( Meddelelse / Norsk Treteknisk Institutt ; no.77). Oslo, Norway : Norsk Treteknisk Institutt, p. ISBN ISSN
4 FORORD. Trevirke har i hundrevis av år vært det dominerende konstruksjonsmaterialet i Norge. Det har høy styrke sammenlignet med egenvekt, og brukt under riktige forhold, er det meget holdbart. Stavkirkene fra middelalderen er bevis godt nok på det siste. Trevirke har i sin naturlige form imidlertid en stor bruksbegrensing ved at tverrsnittsdimensjon og lengde er gitt av naturen. Konstruktører har opp gjennom tidene forsøkt å løse dette på forskjellige måter. Mindre tverrsnitt har blitt koblet sammen ved hjelp av mekaniske forbindelsesmidler til større tverrsnitt som har kunnet oppta den nødvendige belastningen, eventuelt spenne over tilstrekkelig lengde. Ved hjelp av nye limtyper som er videreutviklet gjennom de siste tiårene, er det i dag mulig å lime sammen mindre tretverrsnitt (lameller) til tverrsnitt med ønsket størrelse og lengde. Dersom en velger ut de best egnete delemnene og gjennom en godt kontrollert produksjonsprosess limer disse sammen til fullt statisk samvirke, vil det ferdige limtretverrsnittet ha egenskaper som med hensyn til styrke og stivhet på de fleste områder overgår tradisjonelt heltre. I Norge ble det startet med limtreproduksjon rundt 1960 og i dag (1992) er det 7 bedrifter som produserer limtre. Limtre har gang på gang vist seg konkurransedyktig både med hensyn til pris og egenskaper/bruksområde sammenlignet med andre konstruksjonsmaterialer som stål og betong. Som eksempel på store konstruksjoner hvor limtre er gått av med seieren med hensyn til materialvalg, er det nok å nevne at 3 av hovedarenaene for OL-94 er bygget med limtre i hovedbæresystemet. Konkurransen mellom de forskjellige konstruksjonsmaterialene er imidlertid meget hard, og det skal bare små endringer i konkurranseevnen til før et materiale sakker akterut. Limtreindustrien i Norge så derfor med uro på de signaler som etter hvert kom fra utlandet i forbindelse med det internasjonale standardiseringsarbeidet som har pågått i noen år. Tegn tydet blant annet på at limtre produsert etter norsk praksis, ville komme til å få en drastisk reduksjon i beregningsmessig bæreevne sammenlignet med hva vi i har dag. Konsekvensen av de nye standardene kunne bli meget skjebnesvanger for norsk limtreindustri spesielt, men også for bruk av trevirke i store konstruksjoner generelt. Norske Limtreprodusenters Forening bestemte seg derfor for å få utført et større prosjekt hvor limtreets egenskaper med hensyn til styrke og stivhet skulle kartlegges. Gjennom en solid dokumentasjon ønsket en å kunne vise hvilke egenskaper limtre produsert etter norske/nordiske metoder virkelig har, samt få aksept for dette hos de som utarbeider de internasjonale standardene (CEN). Prosjektet ble økonomisk støttet av Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd (NTNF), Norsk Treteknisk Institutt (NTI) og av den norske limtreindustrien selv. Arbeidet med prosjektet ble startet i September 1990 og
5 ble delvis utført ved Raumnes Bruk A/S (senere Raumnes Tre A/S) og delvis ved NTI. Robert H. Falk (Forest Products Laboratory, Wisconsin, USA) som i perioden September 1990 til September 1991 var ansatt ved NTI som gjesteforsker med stipend fra NTNF, har utført en stor del av arbeidet både med hensyn til laboratorietesting, beregningsarbeid og rapportering. Prosjektet ble styrt gjennom en prosjektgruppe bestående av Åge Holmestad (Moelven Limtre A/S), Arnold Sagen (Raumnes Bruk A/S, senere Raumnes Tre A/S), Robert H. Falk (FPL/NTI), Kjell Helge Solli (NTI) og Erik Aasheim (NTI). Oslo, september 1992 NORSK TRETEKNISKINSTITUTT
6 RESYMÉ/SAMMENDRAG. I samarbeid med Norske Limtreprodusenters Forening har Norsk Treteknisk Institutt (NTI) gjennomført et prosjekt hvor hensikten har vært å dokumentere de styrkemessige egenskapene hos norskprodusert limtre. Prosjektet ble støttet av NTNF. Til prosjektet ble det skaffet ca. 85 m 3 limtrelameller (totalt 5602 lameller) med dimensjon 40 x 95 mm. I utgangspunktet var det ønskelig å fordele disse styrkemessig i klassene C37-14E, C30-12E, C24-11E og C21-10E, slik at det kunne produseres limtrebjelker med 4 forskjellige tverrsnittsammensetninger. De nevnte klassene var i overenstemmelse med klasser gitt i dokumenter fra CEN TC 124 (1990). Samtlige lameller ble nummerert før de ble maskinsortert på en Computermatic styrkesorteringsmaskin ved Raumnes Bruk A/S (senere Raumnes Tre A/S). Under sorteringsprosessen var det til maskinen tilkoblet en PC som registrerte samtlige målepunkter i hver lamells hele lengde. Sorteringsdataene ble i ettertid noe modifisert på bakgrunn av en systematisk feil ved sorteringsmaskinen. De modifiserte stivhetstallene fra styrkesorteringen ble brukt til å sette opp en "rankingliste" over lamellene basert på antatt sammenheng mellom styrke og stivhet. Fra denne listen plukket en deretter ut lamellene som skulle inngå i prosjektets forskjellige delundersøkelser på en slik måte at hver kategori inneholdt lameller fra hele utvalgets styrkespekter. På denne måten var det mulig å laboratorieteste et mindre antall lameller med hensyn til f.eks. bøyefasthet, og likevel kunne anta at fastheter og variasjoner var tilnærmet identisk med hva en ville få ved å teste samtlige 5602 enkeltlameller. Bruddfasthetene fra laboratorietesten ble statistisk behandlet, hver for seg og i kombinasjon med de korresponderende dataene fra maskinsorteringen. Ved hjelp av disse resultatene kunne en på ny gå inn i den nevnte rankinglisten, og deretter fastsette hvor grensene til de enkelte fasthetsklassen skulle ligge. Det viste seg da at nærmere 100% av materialene befant seg i de 2 øverste fasthetsklassene (C37-14E og C30-12E). Antall lameller i de nederste klassene (C24-11E og C21-10E) var så lavt at det ble valgt å utelate dem fra videre bruk i prosjektet. Lamellene som var øremerket til limtreproduksjon fra de 2 øverste klassene (ca. halvparten av det totale volum) ble deretter sortert fra hverandre slik at klasse C37-14E og C30-12E lå adskilt. Lamellene ble havlet, fingerskjøtt og deretter limt opp til limtrebjelker med dimensjon 90 x 300 x 6000 (mm). Det ble produsert bjelker med 3 forskjellige oppbygninger, og ca. 100 av hver type. De 3 typene ble betegnet LH35 (C30-12E i samtlige lameller), LH40 (C37-14E i samtlige lameller) og LC38 (C37-14E i de ytterste 2 lamellene på begge sider, C30-12E i de midterste).
7 Samtlige limtrebjelker ble bøyeprøvet ved NTI's laboratorium. Elastisitetsmoduler, bøybruddfastheter og bruddårsak ble registrert. Den statistiske behandlingen av testdataene viste at limtre produsert av norsk gran oppnår de fastlagte fastheter og elastisitetsmoduler. En forutsetning for dette er imidlertid at en klarer å sortere ut nødvendige fasthetsklasser for dellamellene. En annen konklusjon en kan trekke fra resultatene, er at lamineringsfaktoren, klam, som benyttes i Norge er noe høy, men at dette kompenseres ved at lamellenes fastheter er høyere enn antatt. Som hovedkonklusjon for prosjektet kan det sies at limtreets konkurranseevne ikke bør bli svekket på grunn av de kommende europastandardene. Både råstoff og produksjonsteknologi er tilstede for å produsere høykvalitet limtre i henhold til de nye standardene. Produsentenes største utfordring vi1 være å etablere et sorteringssystem som klarer å skille ut det nødvendige volum av lameller i de høyere fasthetsklassene.
8 ABSTRACT This study focuses on the characterization of machine stress graded Norwegian spruce laminating lumber and glued-laminated (glulam) timber beams in comparison to CEN standards. Material property testing indicated that the supplied laminating lumber can be represented by two CEN strength classes, C37-14E and C30-12E, with 48% and 50% yield, respectively. Beams constructed from these established grades exhibited strength and stiffness meeting the requirements of CEN combinations LH35, LH40, and LC38. Computed laminating factors, k lam, were found to be in the range of 1.05 to 1.15 and are in close agreement with the assumed values of the CEN standards. 1 ACKNOWLEDGEMENTS Many members of the staff of the Norsk Treteknisk Institutt (Norwegian Institute of Wood Technology) contributed to the success of this study. Erik Aasheim and Jostein Baardsen always assured that necessary funding, equipment and extra help were never far from reach. Kjell H. Solli provided insightful analytical assistance while Asle Tengs helped in the development and debugging of the data acquisition equipment. Kjell Lindrupsen oversaw the seemingly endless series of lumber and beam tests and with the energetic assistance of technical students Dag Molteberg and Dag Gundersen helped keep the project on schedule. The periodic technical suggestions from Age Holmestad of Moelven Limtre A.S., Arnold Sagen of Raumnes Bruk A.S., and Carl Johan Johansson of Statens Provningsanstalt (The Swedish National Testing Institute) were greatly appreciated as was the always helpful hand of the Raumnes Bruk staff. Roland Hernandez and Dave Green from the Forest Products Laboratory in Madison, Wisconsin also provided insightful and helpful comments, especially regarding lumber properties and statistical methods. Finally, this study was sponsored by the Norsk Treteknisk Institutt, the Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd (Royal Norwegian Council for Scientific and Industrial Research), the Norske Limtreprodusenters Forening (Norwegian Glulam Producers Association), and the U.S. Forest Products Laboratory and would not have been possible without their generous support.
9 TABLE OF CONTENTS ABSTRACT ACKNOWLEDGEMENTS i i 1. INTRODUCTION OBJECTIVES BACKGROUND Applicable Standards Related Research Laminating Effect MATERIAL DESCRIPTION AND INITIAL GRADING LAMINATION LUMBER TESTING Lumber Modulus of Elasticity Lumber Bending Strength Lumber Tensile Strength Lumber Density DETERMINATION OF LAMINATING GRADES Nonparametric Analysis Standard Error of Estimate Analysis PROPERTIES OF ESTABLISHED LAMINATING GRADES Lumber Bending Strength Lumber Modulus of Elasticity Lumber Tensile Strength Lumber Density FINGER-JOINT TESTING Finger-joint Tensile Strength Finger-joint Bending Strength FULL SIZE BEAM TESTS Materials and Manufacture Test Configuration Test Results Beam Bending Strength Modulus of Elasticity INFLUENCE OF FlNGER-JOINT AND LUMBER QUALITY ON BEAM STRENGTH CONCLUSIONS
10 iii 12. REFERENCES APPENDIX 1: CEN Glulam Standards APPENDIX 2: Visual Grading Requirements APPENDIX 3: Vibration Correction of Machine Stress Grader APPENDIX 4 Distribution Parameters
11 1. INTRODUCTION The realization of a unified European Economic Community (EEC) in western Europe will have a significant effect on the commerce and trade of its 300 million people. Besides the obvious economic implications of such a large free trade market, an important aspect of the unification process is the development of common building design and product performance standards. Currently under development are uniform performance standards for eighteen European countries under the auspices of the European Committee for Standardization (CEN). Because these standards may be quite different than those currently used by individual countries, it will be necessary for nations choosing to compete in the EEC to evaluate the performance of their products relative to the CEN standards. Establishing relative performance levels of various wood products is especially important to the Nordic countries, since their economies depend so heavily on forest products export OBJECTIVES The basic objective of this research is to characterize the performance of gluedlaminated (glulam) timber beams manufactured from machine stress graded Norwegian spruce relative to CEN standards. This study involves the strength and stiffness testing of Norwegian spruce lumber for the establishment of lamination grades meeting CEN standards, testing of finger joints, and the testing of full size beams in bending. Specific objectives are to: 1. Characterize the mechanical properties of machine stress graded Norwegian spruce lamination lumber and determine the yield of lamination grades meeting CEN standards. 2. Evaluate the performance of full size glulam beams constructed from the established lamination lumber grades. 3. Quantify the relationship between the bending and tensile strength of the finger joints and lamination lumber (as tested in tension or bending, outside the beam) and the required performance of these elements on the tension side of the beam. 3. BACKGROUND 3.1 Applicable Standards CEN standards under development describe the methodology by which characteristic strength and stiffness properties are to be established in Europe for structural timber and glulam timber (EN TC (Comite European de Normalisation 1990a). EN TC (CEN 1990b)). Table 1 from EC TC is reproduced in Appendix 1 and indicates the strength and stiffness properties required for acceptable lamination grades. Note that the grade designation (e.g., C30-12E) refers to the required
12 2 characteristic bending strength (30 MPa (4350 psi)) and the required mean bending modulus of elasticity (12,000 MPa (1.74 x 10 6 psi)). Tables 1-3 of EN TC are also reproduced in Appendix 1 and give the classification of glulam produced from lamination grades meeting the requirements as well as the characteristic strength and stiffness properties for glulam beams constructed of homogeneous and combined layups. These tables were applicable at the start of this project in 1990; although the tables will change through the CEN draft standard revision process, they will nonetheless be referred to throughout this report. 3.2 Related Research Testing of glulam beams by Solli (1987) in Norway has demonstrated that glulam beams of Norwegian manufacture exhibit high performance levels. Beams constructed with T30 outer and T24 inner laminations exhibited a characteristic bending strength of 42.5 MPa (6960 psi) with a mean modulus of elasticity of 12,700 MPa (1.84 x 10 6 psi). A second series of beams, with T40 outer and T30 inner laminations, exhibited a characteristic bending strength of 54.0 MPa (7830 psi) and a mean modulus of elasticity of 14,350 MPa (2.08 x 10 6 psi). See Appendix 2 for the visual requirements of these grades. Despite the excellent strength performance exhibited by these beams, the yield of the T40 grade was estimated to be less than 5% of total lamination production. These results are in contradiction with those obtained by Johansson (1990) on glulam beams manufactured from Swedish-grown machine stress rated Norwegian spruce. The beams tested by Johansson were constructed of T40 outer and T24 inner laminations. A characteristic bending strength of 37.6 MPa (5450 psi) and a mean modulus of elasticity of 13,700 MPa (1.99 x 10 6 psi) were measured. This bending strength is significantly lower than that found by Solli (1987); however, the yield of the T40 grade from the total population of laminating stock was estimated to be 35%-5.5%. It is apparent from the above results that the Norwegian-produced beams were of higher strength than those produced in Sweden, but at the cost of a significantly lower yield in high grade laminations. 3.3 Laminating Effect For glulam timber beams it has been found that the performance of the individual tension laminations tested outside of the beam does not necessarily correspond one-to-one to their performance within the beam. This relationship between the characteristic strength of the laminations and the actual failure stress of these tension elements in the laminated beam is referred to as the "laminating effect" and is accounted for in European design by the factor, k lam. Nordic standards use this factor in conjunction with the strength of laminations to compute a characteristic beam bending strength (NS 3470, 1989). The magnitude of this factor (which serves to increase the design stress), depends on the lamination grade utilized, where lower grades are allowed a greater increase. The primary physical effects accounted for by the factor k lam are (1) differences in tension performance of single laminations as measured by standard test methods and their actual performance in the beam (where there is more lateral constraint), (2) the stress redistribution around low stiffness areas (knots) through adjacent laminations, and (3) the fact that dispersion of low strength laminations throughout the beam volume decreases the probability that the lowest strength laminate will initiate beam failure. The CEN standard
13 referred to above suggests k lam values from 1.03 (LC38 combination) to 1.39 (LH25 combination). See Table A1.4, Appendix 1. Research has been performed to help characterize this laminating effect. In Denmark, Larsen (1982) tested 200 glulam beams in bending and individual laminations in tension. A lamination factor, defined as the ratio of the mean ultimate bending stress of the beam series divided by the mean tensile strength of the tension lamination utilized, was determined and ranged from 1.05 to 1.73 depending on the grade of the tension lamination and the quality of the finger joints. The highest values were obtained for beams with higher grade tension laminations containing standard quality finger joints or with lower quality laminations with no finger joints. Lower values resulted from beams with weak finger joints in the tension lamination. In the United States, limited testing of glulam beams with laminated veneer lumber (LVL) tension laminations indicated a laminating factor of 1.25 (Braun and Moody 1977). This factor includes the effects of differing stress distributions on the LVL tested in tension and the stress in bending of the beam. Also, since the LVL contained no finger joints, their influence could not be quantified. Nonetheless, current U.S. practice incorporates this laminating factor in establishing qualification testing of finger-jointed laminations used in glulam beams (ANSI/AITC A190.1, 1992). Current Norwegian timber design standards allow the use of a laminating factor of 1.20 to 1.40 (NS 3470, 1989), depending on the grade of laminations utilized. The European standard EN TC (1990b) allows the determination of characteristic strength properties of glulam using k lam and the tensile properties of the laminating grade utilizing the following formula: 3 f b,g = (k lam ) f t,1 = ( f t,1 )f t,1 (1) where f b,g = characteristic bending strength of the glulam f t,1 = characteristic tensile strength of the lamination grade Provisions in the above standard also allow the use of the k lam factor to predict beam bending stiffness from the bending stiffness of the laminations. 4. MATERIAL DESCRIPTION AND INITIAL GRADING The lamination lumber utilized in this study was provided by the largest manufacturer of lumber in Norway (Norske Skog A.S.) and was visually graded by the manufacturer to meet the requirements of Norwegian glulam industry visual grades LT20 and LT30 (See Appendix 2). Though the supplied lumber was from trees grown in Norway, Norway spruce (Picea abies) is found throughout Europe and is included in a general classification referred to as European whitewood, The 5602 lumber pieces were nominally 40 mm x 95 mm (1.6 in. x 3.75 in.) in cross section. Unlike U.S. lumber producers, Norwegian industry typically supplies lamination lumber in random lengths. The material provided for this study varied in
14 4 length from 2.20 m (7 ft.) to 5.65 m (18 ft.), with an average length of about 4.3 m (14 ft.). The actual distribution of lamination lumber lengths is shown in Figure 1. FIGURE 1 - Length Distribution of Supplied Lamination Lumber Each piece of lumber was run through a Computermatic MK-IV machine stress grader (Plessy Co., Meadowberk, NSWW; Australia), a load controlled machine. The machine was adjusted according to manufacturers specifications and was set to segregate the lumber into four potential lamination grades: C37-14E, C30-12E, C24-11E, and C21 10E. Displacement values (also referred to as bit values) were set as shown in Table 1, where one bit is equal to mm ( in.) of displacement. Note the resulting grade yield for this first machine stress grading. TABLE 1 Yields From Machine Stress Grading Yield (%) CEN LIMITING GRADE BIT VALUE First Second Grading Grading C37-14E < C30-12E < C24-11E < C21-10E < < C21-10E >
15 After marking all lumber pieces with a identifying number, a second machine grading was performed. Calibration settings on the machine stress grader were identical to the first grading described above. Specialized data acquisition equipment developed for this study were used to record and analyze displacement data at 150 mm (6 in.) intervals along each lumber piece. Figure 2 illustrates this mapped displacement. Measurements are not possible over the first 550 mm (22 in.) and the last 750 mm (30 in.) of the lumber piece. From these displacement profiles a continuous modulus of elasticity map could be generated. 5 FIGURE 2 - Bit Value Map for Single Lumber Piece As indicated in Table 1, the yields from these two machine stress gradings of the same lumber pieces were not consistent. It has long been recognized that the Computermatic machine stress grader is very sensitive to vibration generated by the moving lumber as it enters the grader (Galligan 1978). This vibration can affect lumber displacement as the lumber moves through the grader, especially at the first few measurement points. This causes the machine to inconsistently, and very often incorrectly, grade a board. Despite adjustment of the machine stress grader to manufacturers specifications, a large percentage of lumber evaluated in this study were incorrectly graded due to the described vibration. The displacement of the single lumber piece is shown in Figure 2 (for the stiffest piece from the population of 5602 pieces) indicates the effect of this excessive vibration. This piece was graded as unacceptable for any grade due to the high bit value (low modulus of elasticity) at the third data point, though the rest of the piece was stiff enough to qualify for the highest (C37-14E) grade (< 21 bits). All data collected from the machine stress grader was statistically analyzed (where necessary) to eliminate the described effects of vibration. The methodology used is explained in detail in Appendix 3. After correction of the data for the effects of vibration, average modulus of elasticity, MOE mac, and low point modulus of elasticity, MOE lowpoint, were calculated for each piece. All modulus of elasticity data were corrected to 12%
16 6 moisture content per EN TC (1989). A histogram and fitted distribution of MOE mac for the parent population of lumber (5602 pieces) are shown in Figure 3. FIGURE 3 - Distribution of MOE mac 5. LAMINATION LUMBER TESTING Using the corrected machine stress grader data, the parent population of lumber pieces were ranked according to MOE mac and a representative sample from throughout this ranked population was selected for material property testing. These material property tests provided the information necessary to establish lamination grades meeting CEN requirements. The lamination lumber material property tests performed included (1) bending modulus of elasticity (flatwise and edgewise), (2) bending strength (edgewise), (3) tension strength, and (4) average density. Pieces to be tested were selected in such a way that the MOE mac distribution of each material property test group matched the MOE mac distribution of the parent population of lumber. All tests were performed on specimens 38 mm x 90 mm (1.50 in. x 3.54 in.) in cross section. Specimen length varied depending on the specific test performed and the requirements of the test standard ISO 8375 (1985). All modulus of elasticity test data were corrected to 12% moisture content in accordance with CEN standards. 5.1 Lumber Modulus of Elasticity Laboratory flatwise bending tests were performed on 412 lumber pieces to confirm that the machine stress grader properly measured flatwise stiffness. These laboratory tests were performed over the same span, 914 mm (36 in.), and at the same load level as is used in the machine stress grader and provided a measure of MOE flat. As indicated in Figure 4 and equation 2, a one-to-one correspondence does not exist between MOE flat and MOE mac ; however, the correlation coefficient (r) between these two parameters was found
17 7 to be The regression equation between MOE flat and MOE mac is MOE mac = 0.91MOE flat - 61 (2) The lack of one-to-one correspondence is likely due to dynamic effects of the machine stress grader affecting the measurement of MOE mac under operating conditions. FIGURE 4 - Relationship between MOE flat and MOE mac Laboratory edgewise modulus of elasticity tests were performed in accordance with ISO 8375 (1985) on the above 412 lumber pieces to develop a correlation between MOE edge and MOE mac. However, due to a faulty displacement measuring device, some data was found to be unreliable and retesting was performed on a second data set. From this data set, the regression equation between MOE mac and MOE edge was found to be MOE edge = 1.00MOE mac (3) The correlation coefficient (r) for this regression was also found to be The distribution of edgewise bending stiffness is shown in Figure 5. Table 2 (at the end of this section) summarizes the distribution estimates of MOE mac and MOE edge for the parent population of lumber pieces. 5.2 Lumber Bending Strength All lumber pieces slated for edgewise bending tests were visually graded according to the Norwegian standard NS 3080 (1988) and the most severe visual defect identified (see Appendix 2). The maximum defect was randomly located regarding its position with respect to the tension or compression side and these tests were performed in accordance
18 8 with ISO 8375 (1985). Because the specimens were tested on edge with a member depth of 90 mm (3.54 in.) and the reference depth is 200 mm (7.87 in.) according to EN TC (1989), the following equation was used to adjust the bending strength data to the reference depth: k b = (200/d) 0.20 (4) where d = depth of the member (90 mm). All lumber test data, unless otherwise noted, were adjusted to the reference depth of 200 mm (7.8 in.) using equation 4. This also applies to the presented regression equations. Figure 6 shows the distribution of lumber bending strength, f b,1, for the tested lumber pieces. The regression equation between MOE edge and f b,1 was found to be f b,1 = MOE edge (5) where the correlation coefficient is r = 0.75 (Figure 7). Table 2 indicates that the average bending strength of the total population of lumber pieces (after adjustment for depth using equation 4) is 48.5 MPa (7030 psi). This is consistent with the findings of Foslie and Moen (1968) who evaluated 2x4 Norwegian Spruce lumber from several districts of Norway. FIGURE 5 - Distribution of Modulus of Elasticity, MOE edge
19 9 FIGURE 6 - Distribution of Bending Strengths, f b,1 FIGURE 7 - Relationship Between MOE edge and f b,1 5.3 Lumber Tensile Strength Tensile tests were performed on 414 lumber pieces in accordance with ISO 8375 (1985). These specimens were also visually graded according to the Norwegian standard NS 3080 (1988). The specimens were fabricated such that the maximum defect was located in the unsupported region of the lamination between the grips of the tension machine. The unrestrained distance between the grips was 1.00 m (39 in.). For tension testing, ISO 8375 stipulates a specimen length between the grips of at least nine times the nominal width. Though the specimen length between the grips was somewhat greater than the stated requirement, no length effect correction was applied to the tension strength results. However, the tensile strength of each specimen was adjusted to the reference width of 200 mm (7.8 in.) using equation 4.
20 10 Figure 8 shows the distribution of tensile strength for the tested lumber. The regression equation between MOE mac and f t,1 was found to be f t,1 = MOE mac (6) where the correlation coefficient is r = 0.51 (Figure 9). Table 2 summarizes the average tensile strength of the total population of lumber pieces. FIGURE 8 - Distribution of Tensile Strength, f t,1 FIGURE 9 - Relationship Between MOE mac and f t,1